50:- URA 



Alliage d'urane et de barium. 



Le même savant l'a préparé comme le précédent, et il lui 

 a trouvé des propriétés qui l'en rapprochent. 



Alliage d'urane et de fer. 

 Mêmes résultats pour cet alliage , avec cette différence 

 qu'il est plus combustible que les deux autres. 



État. 

 L'urane existe dans la nature à l'état de phosphate et de 

 protoxide. 



Préparation du protoxide d'urane et de l'urane. 



Nous allons indiquer le procédé que M. Arfwedson a suivi 

 pour extraire l'urane de la Pechblende de Johann -Georgen- 

 stadt, en Saxe. 



Ce minéral est formé de protoxide d'urane , d'oxide de 

 cuivre, d'oxide de cobalt, d'oxide de zinc, d'oxide de fer, 

 d'arsenic, de sulfure de plomb et de silice. 



(a) On réduit le minéral en poudre, et on le traite à une 

 douce chaleur par un mélange d'acide nitrique et hydrochlo- 

 rique, après que la décomposition du minéral est terminée 

 et que la plus grande partie de l'acide a été chassée; on 

 ajoute un peu d'acide hydrochlorique et on étend d'une 

 grande quantité d'eau. Le soufre, la silice, ne sont pas dis- 

 sous. 



(b) On fait passer dans la liqueur un courant d'acide hy- 

 drosulfurique ; on précipite par ce moyen du plomb, du 

 cuivre et de l'arsenic à l'état de sulfures. 



(c) La liqueur contient du fer, du cobalt, du zinc et de 

 l'urane. On la filtre; on la fait bouillir avec un peu d'acide 

 nitrique, pour suroxider le fer; on y ajoute du sous-carbo- 

 nate d'ammoniaque en excès. Le peroxide de fer est préci- 

 pité. On filtre. 



(d) La liqueur filtrée est chauffée jusqu'à bouillir, afin 

 d'en volatiliser tout le carbonate d'ammoniaque en excès; 

 on précipite par ce moyen les oxides d'urane et de zinc, et 

 une portion d'oxide de cobalt. 



(c) Le précipité (d) est lavé, séché et rougi: il passe au 



